— (54 — 



volta sul filo stesso ed aveva 400 spire di filo di 0,01 sopra 4 strati. La 

 spirale magnetizzante era quella adoperata nelle altre mie ricerche e la cor- 

 rente massima usata nel descrivere il ciclo era di =±= 3 amp. (corrispondente 

 ad H = 57,5 c.g.s.). 



IL Pel medesimo filo si è tracciata la curva normale prendendo per 

 ascisse le correnti magnetizzanti e per ordinate le deviazioni balistiche ot- 

 tenute coir inversione delle correnti stesse. Trattandosi di un filo lungo 300 

 diametri, si può ritenere che questa rappresenti la vera curva normale del 

 materiale. Le ordinate di queste curve, per esser paragonabili con quelle del 

 ciclo prima tracciato, sì devono divider per 2. 



III. Analoga linea si traccia pel fascio di 200 fili. In questo caso la 

 Spirale indotta aveva solo 4 spire. Per modo che le deviazioni balistiche si 

 rendono paragonabili con quelle del caso precedente (in cui la sezione è 200 

 volte minore, ma il numero delle spire 100 volte maggiore) dividendole 

 per 2. 



Il confronto di queste due curve e precisamente la difterenza delle ascisse 

 che in esse corrispondono ad una uguale ordinata, dà la forza smagnetizzante, 

 la quale divisa per Y ordinata dà il fattore smagnetizzante nelle unità ar- 

 bitrarie qui scelte. Ciò permette di tracciare la retta OS' (v. fig. 1). Il 

 confronto stesso ci dà direttamente il vero valore della forza magnetica agente 

 sul fascio quando la corrente è di 3 ampère, cioè ha il valor massimo rag- 

 giunto nelle esperienze sul filo unico : si trovò per questo valore 1,07 ; cioè 

 la forza magnetica è ridotta a circa un terzo. 



IV. Si traccia per un filo unico (lo stesso prima studiato) il ciclo di 

 magnetizzazione variando la forza magnetizzante tra i limiti =±:1,07; è il 

 ciclo A'R'C' della fig. 1. Si hanno così i due segmenti 0S\ OS il cui 

 rapporto, secondo la teoria enunciata, deve essere uguale a quello delle in- 

 tensità residue del fascio magnetizzato filo per filo e del fascio magnettiz- 

 zato dopo formato. 



V. Si determina quest' ultimo rapporto ponendo al centro del fascio un 

 elica secondaria ed allontanandola rapidamente. L' esperienza si ripete sul 

 fascio successivamente magnetizzato nei due modi, sempre colla corrente di 

 3 amp. 



Nei limiti della precisione che qui si può sperare è lecito supporre 

 omogeneo il materiale, e quindi ammettere che tutti i fili singolarmente esa- 

 minati darebbero lo stesso risultato del filo unico effettivamente studiato. 



Nella tabella I sono raccolti alcuni dei valori che hanno servito a trac- 

 ciare le curve relative al filo unico ed al fascio. La colonna 1 contiene le 

 intensità della corrente magnetizzante espresse in ampère (ascisse) ; le 2 e 3 

 le deviazioni balistiche ottenute col filo e col fascio (queste ridotte come è 

 detto sopra) e proporzionali alle intensità magnetiche medie; la 4 la diffe- 

 renza tra le ascisse delle due linee corrispondenti all' ordinata della colonna 3 ; 

 la 5 il rapporto tra i numeri della 4 e quelli della 3, cioè il fattore sma- 



